## ANALISA PENGARUH PENAMBAHAN ABU SISA PEMBAKARAN BATU BATA TERHADAP KUAT LENTUR BETON
Nurnilam Oemiati 1,* Ahmad Junaidi 2*
1,2 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Palembang, Jln. Jend. A. Yani 13 Ulu Palembang 30263

## Abstract
Di daerah Talang Betutu banyak terdapat abu sisa pembakaran batu bata yang menjadi limbah. Penelitian ini mencoba  untuk  memanfaatkan  limbah  tersebut  yang  dipakai  sebagai  bahan  tambah  pembuatan  beton.  Pada penelitian  ini  menggunakan  benda  uji  berbentuk  balok  dengan ukuran 15cm x 15cm x 60cm sebanyak 8 benda uji, mempunyai 4 variasi, dengan penambahan  abu  sisa  pembakaran  batu  bata  0  %,  5%  ,  7,5  %, 10%  dalam penelitian ini menggunakan variasi umur 28 hari. Hasil uji kuat lentur rata-rata pada umur 28 hari menunjukkan bahwa beton normal sebesar 48,54 kg/cm 2 , beton normal + abu sisa pembakaran batu bata 5% sebesar 43,85 kg/cm 2 , beton normal + abu Sisa pembakaran batu bata 7,5 % sebesar 41,74 kg/cm 2 ,  dan beton normal + abu  sisa  pembakaran batu bata 10% sebesar 38,27 kg/cm 2 . Terlihat bahwa abu sisa pembakaran batu bata tidak meningkatkan kuat lentur beton.
Key Words : Kuat Lentur Beton, abu sisa pembakaran batu bata

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  upaya  inovasi  untuk menciptakan  beton  baru  adalah  dengan memanfaatkan  limbah  dari  abu  bekas pembakaran  batu  bata  yang  berada  di tempat  pembakaran  batu  bata.  Abu tersebut  dipakai    sebagai  bahan  tambah pada  campuran  beton.  Tujuan  dilakukan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui pengaruh  variasi  penambahan  abu  sisa pembakaran batu bata terhadap kuat lentur beton pada umur 28 hari. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah,
1. Benda uji  berukuran 15 x 15 x 60 cm.
2. Variasi penambahan abu sisa pembakaran  batu  bata  sebanyak  5  %;
7,5%; dan 10% .
3. Pengujian kuat lentur beton dilakukan pada umur 28 hari.

## 2. METODOLOGI
Alat dan bahan yang Digunakan

## Alat:
Alat Pengaduk Cetakan (15x15x60cm) Timbangan Oven Saringan 1 set Sieve Shaker Labu Ukur Tabung Ukur Specific Gravity Mesin Los Angeles Container Alat Uji Slump Table Vibrator Mesin Uji Kuat Lentur Bahan- Bahan Yang Digunakan
a. Agregat Halus, pasir dari tanjung raja
b. Agregat Kasar
c. Semen tipe-1
d. Abu Sisa Pembakaran Batu Bata
e. Air

## Pengujian Material
Pengujian Agregat Halus Modulus Kehalusan = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ      %      𝐾𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑛𝑜 4−100 100
Pengujian  Berat  Jenis  dan  Penyerapan Agregat Halus
a. Berat jenis
= 𝐵𝑘 𝐵+500−𝐵𝑡 b. Berat  jenis  kering  permukaan (SSD) = 500 𝐵+500−𝐵𝑡 c. Berat jenis semu ( Apparent ) = 𝐵𝑘 𝐵+𝐵𝑘−𝐵𝑡 d. Penyerapan ( Arbsorption ) = 500−𝐵𝑘 𝐵𝑘 − 100%
Keterangan : 500 = Berat awal benda uji (gram) B k = Berat benda uji kering oven (gram).
B    = Berat piknometer berisi air (gram). B t =  Berat  piknometer  berisi  benda  uji dan air (gram).
Hasil  penelitian  didapatkan  berat  jenis sebesar  2,51  ;  berat  jenis  kering permukaan  jenuh  sebesar  2,54    ;  berat jenis  semu  sebesar  2,57  dan  penyerapan sebesar 0,96.
Pengujian Kadar Lumpur Kadar Lumpur = 𝐴−𝐵 𝐵 Keterangan : A = Berat benda uji (gram). B = Berat benda uji setelah dicuci + oven (gram).
Dari  hasil  penelitian  di  Laboratorium, didapat nilai kadar lumpur = 0,04%
Pengujian Kadar Air Kadar air = 𝐵−𝐶 𝐶−𝐴 x 100%
Keterangan : A = Berat cawan (gram).
B = Berat cawan + agregat halus sebelum masuk oven (gram).
C  =  Berat  cawan  +  agregat  halus  kering oven (gram).
Hasil  penelitian  di  Laboratorium,  kadar air = 2,041%
Pengujian Berat Isi Berat isi agregat halus = 𝑊 3 𝑉 Kg/cm 3
Keterangan : W 1 = Berat wadah (gram).
W 2 = Berat wadah + agregat halus (gram). W 3 = Berat isi / berat gembur (Kilo gram).
V   = Volume wadah (cm 3 )
Hasil  penelitian  didapatkan  berat  isi gembur  agregat  halus  sebesar  1,46%  dan berat  isi    padat  agregat  halus  sebesar 1,55%.

## Pengujian Agregat Kasar
Pengujian Analisa Saringan
Modulus Kehalusan
=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ      %      𝐾𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑛0 4−100
100
Dari  hasil  penelitian    didapat  nilai modulus  kehalusan  agregat  kasar  sebesar 5,98%.
Pengujian  Berat  Jenis  dan  Penyerapan Agregat Kasar a. Berat jenis = 𝐵𝑘 𝐵−𝐵𝑎
b. Berat  jenis  kering  permukaan  (SSD)=
𝐵
𝐵−𝐵𝑎
c. Berat jenis semu (Apparent)  =
𝐵𝑘
𝐵𝑘−𝐵𝑎
d. Penyerapan ( Arbsorption ) = 𝐵−𝐵𝑘 𝐵𝑘 − 100%
Keterangan :
B k = Berat kering oven benda uji (gram).
B  = Berat kering benda uji (gram).
B a = Berat benda uji di dalam air (gram).
Berdasarkan hasil penelitian di
Laboraturium,  maka  didapatkan  berat jenis  sebesar  2,64%  berat  jenis  kering permukaan  jenuh    sebesar  2,67%  berat jenis semu sebesar 2,71% dan
penyerapan sebesar 1,02%
Pengujian Keausan
Keausan agregat kasar = 𝐴−𝐵 𝐵 x 100 % Keterangan : A = Berat benda uji semula (gram). B = Berat benda uji tertahan saringan No.
12 (gram).
Berdasarkan hasil penelitian di Laboraturium,  didapat  keausan  agregat kasar rata-rata sebesar 22%
Pengujian Berat Isi Berat isi
agregat
kasar = 𝑊 3 𝑉 Kg/dm 3
Keterangan : W 1 = Berat wadah (gram). W 2 = Berat wadah + agregat kasar (gram). W 3 = Berat isi / berat gembur (Kilo gram).
V   = Volume wadah (cm 3 )
Hasil  penelitian  memberikan  nilai  untuk berat  isi  gembur  agregat  kasar  sebesar 1,31  dan  berat  isi  padat  agregat  kasar sebesar 1,47.

## Pembuatan Benda Uji
Tabel 2. Rencana Campuran Kode Sampel Jumlah Sampel Umur Sampel BN 2 28 Hari BN+ASPBB 5% 2 28 Hari BN+ASPBB 7,5% 2 28 Hari BN+ASPBB 10% 2 28 Hari Total 8

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian Slump
Dari  grafik  di  atas  terlihat  semakin  besar jumlah  campuran  abu  sisa  pembakaran batu  bata  yang  dipakai  maka  nilai  slump yang didapat akan mengalami penurunan.
Hasil Pengujian Kuat Lentur Beton
Pengujian  kuat  lentur  beton  dilakukan pada 28 hari adalah sebagai berikut ini.
Tabel  3.  Hasil  Uji  Kuat  Lentur  Beton (Kg/Cm)
Tabel 4. Hasil Uji Kuat Lentur Rata-Rata
Gambar 6. Grafik Nilai kuat Lentur rata-
rata
Gambar 7. Nilai Penurunan Persentase (%).
Dari  grafik  6  di  atas  menunjukan  bahwa nilai kuat lentur rata-rata pada penambahan  abu  sisa  pembakaran  batu bata tidak menyebabkan peningkatan kuat lentur beton.
0 2 4 6 8 10 12 BN BN + ASPBB 5 % BN +
ASPBB 7,5 % BN + ASPBB 10 % Slump  Test Slump Test 48.54 43.85 41.74 38.27 0 20 40 60 BN BN + ASPBB
5% BN + ASPBB 7,5%
BN + ASPBB
10%
Hasil Uji Kuat Lentur Rata - rata
BN BN + ASPBB 5% BN + ASPBB 7,5% BN + ASPBB 10% 0 9.67 14.00 21.15 0 5 10 15 20 25 BN BN + ASPBB 5% BN +
ASPBB 7,5% BN + ASPBB 10%

## Nilai Persentase Penurunan
Nilai Persentase Penurunan
Dari  grambar  7  menunjukkan  bahwa penambahan  abu  sisa  pembakaran  batu bata  dapat  menyebabkan  penurunan persentase dari beton normal.

## 4. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut ini.
1. Penambahan abu sisa pembakaran batu bata dengan variasi beton normal + abu sisa  pembakaran  batu  bata  5%  di dapatkan  hasil  kuat  lentur  beton sebesar 43,85 kg/cm 2 ; beton  normal + abu  sisa  pembakaran  batu  bata  7,5  % didapatkan  hasil  kuat  lentur  beton sebesar  41,74  kg/cm 2 ;  dan  beton normal  +  abu  sisa  pembakaran  batu bata  10  %  menghasilkan  kuat  lentur beton sebesar 38,27 kg/cm 2 .
2. Beton normal + Abu Sisa Pembakaran Batu  Bata  5%  mengalami  penrunan dari  beton  normal  sebesar  9,67  %; beton  normal  +  abu  sisa  pembakaran batu bata 7,5 % mengalami penurunan dari  beton  normal  sebesar  14,00  %  , sedangkan  beton  normal  +  abu  sisa pembakaran batu bata 10% mengalami penurunan  sebesar  21,15  %  terhadap beton normal.
3. Penambahan abu sisa pembakaran batu bata tidak baik untuk campuran beton.

## REFERENSI
ASTM  (33-03,  2002. Standard  siksification  for Concrete  Aggregates  Manual  Books  Of ASTM Standarisasi. USA
Anonim:  1991.  SNI  T-15-1990-03. Tata  Cara
Rencana Pembuatan Campuran Beton
Normal ,  Pepartemen  Pekerjaan  Umum,
Yayasan  Lembaga  Penyelidikan  Masalah Bangunan, Bandung.
Badan Standarisasi Nasional, 1991. SNI. SK SNI S- 04-1989-F, Spesifikasi  bahan  Bangunan Bagian  A,  Bahan  Bangunan  Bukan  Logam,
Jakarta: BSN
Mulyono, T. (2004). Teknologi Beton. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mulyono, T. (2005). Teknologi Beton. Yogyakarta: CV Andi Offset.
Nugraha,  A.  d.  (2007). Teknologi  Beton. Yogyakarta: CV Andi Offset.
Paul, N. (2007). Teknologi Beton. Yogyakarta: CV Andi Offset.
SNI-4431-2011.  “Cara  Uji  Kuat  Lentur  Beton Normal  dengan  Dua  Titik  Pembebanan”. Badan Standar Nasional.
Tjokrodimulyo, K.(1992). Teknologi beton. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Tjokodimulyo,  K.  (1996). Teknologi  Beton. Yogyakarta: Nafiri.
Tjokrodimulyo, K.(2007). Teknologi Beton. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Yogendran.  (1987).  Silica  Fume  in  High  Strength Concrate  Technical  Paper. ACI  Material Journal , 124-129.